1996 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sulfure de bismuth; 434 et 5oo ohms pour la pyrite de fer. Les résistances 

 mesurées dans le premier cas étaient donc au moins pour les -^ des résis- 

 tances de contact. 



De plus, les résistances ont acquis une grande constance ; elles ne varient 

 presque plus par excitation. 



Les forces électromotrices résiduelles se manifestent d'autant plus nette- 

 ment que les résistances des plaques cristallines deviennent moindres et que 

 les irrégularités d'expérience se font plus rares. Aussi faut-il, lorsqu'on veut 

 étudier la diminution de résistance au moyen des déviations du galvano- 

 mètre, éliminer les variations dues à la force électromotrice résiduelle, 

 dont l'effet tantôt s'ajoute au courant de mesure et tantôt s'en retranche. 



La variation de résistance est toujours une diminution; déjà sensible 

 avec la chalcosine, la pyrite de fer et le sulfure de bismuth, elle devient 

 plus nette avec la chalcopyrite et la pyrolusite; mais, sauf lors des pre- 

 mières mesures qui provoquent parfois une diminution notable et durable 

 de la résistance, les variations ne dépassent jamais 3 à 4 pour 100. Les 

 caractères de ces variations sont les mêmes que dans la première série 

 d'expériences. 



Quant aux forces électromotrices résiduelles, elles demeurent faibles 

 avec la zincite et la molybdénite, irrégulières encore, bien qu'assez 

 intenses, avec la galène (2 x 10"' volt) et la pyrolusite. 



Mais avec la chalcopyrite, la chalcosine, la pyrite de fer, le sulfure de 

 bismuth et le tellure, les résultats sont très nets. Les forces électromolrices 

 sont de sens inverse au courant excitateur et égales dans les deux sens. 

 Leur valeur initiale croît régulièrement avec le potentiel et la durée de 

 l'excitation, en atteignant un maximum pour chaque potentiel, au bout 

 d'un temps d'excitation qui varie de 2 à 4 minutes. Les maxima atteints 

 pour des potentiels d'excitation de 0,8 volt varient de i,5 x io~' (sulfure 

 de bismuth) à 2 x 1 o~' volt (chalcosine). 



Après cessation de l'excitation, ces forces électromotrices décroissent 

 exponentiellement en fonction du temps. Quelles que soient la durée et le 

 potentiel de l'excitation, le temps nécessaire pour que la fonction électro- 

 motrice soit réduite de moitié est à peu près constant pour chaque plaque 

 étudiée : 10 secondes pour le sulfure de bismuth, 20 secondes pour la 

 chalcopyrite, i5 à 3o secondes pour la chalcosine, 3o secondes pour la 

 pyrite de fer et i minute pour le tellure. 



Les conclusions à tirer sont les suivantes : 



i" Importance prépondérante des contacts, dans la valeur absolue de la 



